188 



Der unlösliche Rückstand war scliwacli rosa gefärbt und 

 wurde auf die gewöhnliche Weise durch Zusammenschmelzen 

 mit kohlensaurem Natron zerlegt. 



Nennen wir die ursprüngliche Substanz eine Mischung 

 von zwei Mineralien, in der das lösliche von der Verbindung'- 

 des andern mit Sauerstoff und Wasser resultirt, so können 

 wir jeden obigen Theil, den löslichen und den unlöslichen, als 

 die Analyse eines besonderen Minerals betrachten und das 

 Ergebnis durch Berechnung auf 100 Prozent noch besser ver- 

 anschaulichen : 



Unlöslicher Theil: 

 SiO^ . . . . 53.57 0.893 

 MnO ... . 31.74 0.447 | 



FeO .... 13.16 0.183 [ 0.657 



CaO ... . 1.53 0.027] 



Die Verhältnisszahlen in der zweiten und dritten Vertical- 

 reihe zeigen, dass das Mineral Rhodonit ist, in welchem ein 

 Theil des MnO durch FeO ersetzt worden. 



Der Überschuss aii SiOg ist theils dem beigemengten 

 Quarz, von dem es nicht gänzlich getrennt werden konnte 

 und theils dem Umstände zuzuschreiben, dass Ehodonit durch 

 die Behandlung mit einer Säure etwas zersetzt wird. 



Löslicher Theil: 



58.84 Mn2 03; 15.56 Fe^Og + Al^Og; 1.76 CaO; 8.30 MgO; 15.54 E,0, 

 Hier haben wir unzweifelhaft Wad vor uns und demnach 

 ist das ursprüngliche Mineral einfach eine Mischung dieser 

 beiden. 



Ein anderes Mineral aus Cumberland, R. I. , welches in 

 vielen Kabinetten als Marcelin aufgeführt wird, wurde einer 

 ähnlich angestellten Analj^se unterworfen, und zwar mit dem 



folgenden Resultat: 



Unlöslich : Löslich : 



SiO,, . . . 43.31 MU2O3 .... 4.74 



MnÖ . . . 15.49 Fe2 03 + Al2 03 . 4.65 



FeO . . . 8.44 CaO . . . . 1.82 



CaO . . . 2.20 Mg-0 4.89 



MgO . . . 11.74 H2O 2.25 



SiO^ 0.23 



Totalsumme : 99.76 

 Dieses zeigt die folgenden physischen Eigenschaften: 

 H. = 5 ; G. = 3.65 ; Glanz halbmetallisch ; Farbe bläulich 



